표 1 에 나타내 는 바 와 같이 , 실시 예 1 , 2 에 의하 면 , 제조 장치 의 약 12 시간 의 연속 적 인 가동 중 , 접착제 A , B 의 점도 의 변화 의 절대 값 을 1 m ㎩· s 이내 ( 실시 예 1 은 0 . 2 m ㎩· s 저하 , 실시 예 2 는 0 . 1 m ㎩· s 저하 ) 에 들어가 게 할 수 있 었 다 . 구체 적 으로 는 , 열 교환기 ( 54 f ) 의 열매체 의 온도 를 서서히 높임 으로써 , 점도 의 저하 를 억제 하 는 것 이 가능 하 였 다 . 이 로써 , 박리 강도 는 , 약 12 시간 경과 후 에 도 거의 변화 되 지 않 고 , 박리 계면 도 제 2 필름 또는 편광자 의 응집 파괴 로서 , 접착성 이 우수 하 였 다 .